24 
till ett fint pulver. I en del fall, särskildt i försöken med 
mindre mängder kalciumklorid, påträffades i den olösliga 
återstoden splittror af något silikatglas med 1—2 mm i 
genomskärning. Ur vattenlösningen aflägsnades kalk så- 
som 1 föregående serie, hvarefter kalium bestämdes som 
kaliumplatinaklorid. Följande tabell innehåller resultatet: 
Lösligt kali, beräknadt 
Er Använda | | 
= | _ substans- Tid A 
= = 3 | L 10 : | 
EM] mängder ig fälts af | hela kali- 
altspat | mängden | 
| 
I. | 3 | 2g CaCl, | 20—25 min. | 0,0674 | 6,74°/,| 94,260), | 
| HA EN RAISON AG: 0,06477 648 , | 90,50 , | 
| TE Seca ey d:o 0,0688 6,88 „| 96.30 , 
IV. | se , | do | 0,07156|7,16 , | 100,09 , | 
ee a ak ae d:o 0,0707 | 7,07 „| 98.90 , 
| VIL | 3g , | 2 timmar | 0,0702 |7,02 „| 98,20, 
Såsom häraf framgår, lyckas man redan på den korta 
tiden af ungefär 1/, timme och med den 2—3-dubbla 
mängden af kalciumklorid få en nästan fullständig sön- 
derdelning till stånd. Vid längre upphettning samt ett 
större öfverskott af det tillsatta saltet stiger den i löslig 
form afskiljda kalihalten till 99 a 100%,*). Om blott 
kalciumkloriden kan erhållas tillräckligt billig,-t. ex. 1 form 
af affallsprodukt vid Solvay-sodaprocessen, och isynner- 
het om dess mängd vid upplösningen kan inskränkas, så 
kunde metoden måhända få användning i stort. Haremot 
+) På grund af det gynnsamma resultatet skall fil. kand. Mä- 
kinen försöka utbilda detta förfarande till en kvantitativ metod. 
Bidrag t. känned. af Finl. 
